1342 
schijnselen niet veroorzaakt kon hebben, want de verschijnselen 
bleven dezelfde, ook wanneer dit huidje, dat zéér gemakkelijk was 
weg te nemen, tijdens de electrolyse verwijderd werd. Buitendien 
bleek, dat, wanneer dit metaal met huidje tot kathode werd gemaakt, 
de kathodische polarisatie dezelfde was als bij afwezigheid van dit 
huidje. De vorming van het huidje is dus een secundair verschijnsel 
zooals ook werd verwacht (zie onder 1). 
Bismuth. 
5. Een metaal, dat zéér duidelijk katalytisch beinvloed schijnt te 
worden is het Bismuth, zooals uit de volgende tabel blijkt. 
TABEL 6. 
Bismuth in '/ 2 N Bi (N0 3 ) 2 -oplossing. 
i 
~Ö 
V-anode 
V-kathode 
35 
+ 0.02 
— 0.02 
60 
+ 0.04 
— 0.03 
133 
+ 0.05 
- 0.03 
260 
+ 1.14 
— 0.03 
De anodische polarisatie vertoont dit bijzondere dat, terwijl zij tot 
een stroomdichtheid van 133 milli Ampères per cm 2 uiterst klein is, 
zooals bij zilver, deze bij een stroomdichtheid van 260 milli Ampère, 
vrij aanzienlijk wordt. Nu dient hierbij opgemerkt te worden, dat 
de anodische polarisatie bij de stroomdichtheid van 260 aanvankelijk 
ook gering was, doch langzaam opliep, zoodat zij na een paar 
minuten -\- 1.14 volt bedroeg. Bij kleinere stroomdichtheden had 
echter op den duur geen stijging van de polarisatie-spanning plaats. 
De verklaring van het waargenomen verschijnsel is nu vermoedelijk 
deze. Het Bismuth, dat zich in de gebruikte oplossing positief laadt, 
stelt zich aanvankelijk snel in innerlijk evenwicht. Bij de grootste 
stroomdichtheid echter is dit innerlijk evenwicht niet meer in staat 
zich te handhaven, en dan schijnt zuurstofontwikkeling op te treden, 
welke zuurstof blijkbaar een negatieven, katalytischen invloed uit- 
oefent, waardoor het metaal nog edeler wordt. Daar dit verschijnsel 
